:59 
‚Zinkstange hinein. Das Kupfer schlägt sich schnell in metallischem 
Zustand nieder, und wenn es gänzlich niedergeschlagen ist, welches 
; man an der Farbe und dem Geschmack der Flüfsigkeit leicht bemer- 
ken kann, so giefst man diese ab, sülst das Kupfer mit vielem Was- 
ser aus, läfst es trocken werden, und wiegt es. Will man nachher 
die Menge des Zinkoxyds durch Versuche bestimmen, so schlägt 
man es durch gewöhnliches kohlensaures Kali nieder ‚ sülset den 
Niederschlag aus, lälst ihn an der Luft trocken werden, und cinige 
Zeit roth glühen.. Zieht man 0,3ı des Gewichts vom Oxyde ab, so 
hat man die Menge des metallischen Zinks, welche darinn enthal- 
ten ist, woyon man nun noch die Menge des yon der Ziakstange 
aufgelösten Zinls abzieht. Schon Rolof f, der dieses Verfahren 
Vauquelin’s prüfie, fand es nicht practisch,, weil es. ı) ‚das Un- 
angenehme habe, dafs sich das Messing in der concentrirten Schwe- 
felsäure, auch durch’s Kochen, nicht klar auflöse, sondern sich als 
ein graues Pulver auf dem Boden des Gefälses absetze, das sich auch 
beym Kochen mit dem zwanzigfachen Gewichte nicht auflöse, son- 
dern einen schwarzbraunen Rückstand zurücklasse; 2) weil es ihm 
geschienen, als werde das Kupfer durch Zink nicht so vollkommen 
metallisch niedergeschlagen ‚ als durch Eisen (S. das neue allge- 
meine Journal der Chemie Bd.6. S. 439 —444) Was nun 
den ersten Einwurf Roloff’s gegen Vauquelin’s Zerlegungsme- 
thode betrifft, der aus der unvollständigen Auflöslichkeit des Mes- 
sings in concentrirter Schwefelsäure genommen ist, so wird dieser 
gehoben, wenn man die zur Auflösung des Messings bestimmte Schwe- 
felsäure vorher mit der Hälfte oder gleichviel Wasser verdünnt, und 
man wird nicht nöthig haben, die von Roloff vorgeschriebene Abän- 
derung zu befolgen, nach welcher die theure Salpetersäure zur Aullö- 
sung des Wessings angewandt, und diese durch hinreichende Schwe- 
felsäure wieder abgeschieden werden soll. Die leichtere Auflöslich- 
keit des Messings in mälßsig verdünnter Schwefelsäure beruht auf 
denselben Ursachen, die ich schon ıg03 in meiner Abhandlung: 
_ Über die beste Scheidung des Silbers und Kupfers von 
ein« 
= 
